in Löthrohrperlen. 



125 



System an, zierliche, den Eiskrystallen ähnliche isotrope 

 Sechsecke (Taf. VII Fig. 8) und garbenförmige Büschel von 

 schwacher Doppelbrechung. In den Querschnitten der Täfel- 

 chen ist die Axe kleinster Elasticität c der Länge nach ge- 

 legen ; also ist c = ct. Ausserdem erkennt man in den Perlen 

 breite, stark lichtbrechende, an den Enden mit gerade ab- 

 geschnittenen Zacken versehene rectanguläre Formen. 



Die Phosphorsalzperle giebt für sich allein, ohne den 

 Bleioxydzusatz, nach der Sättigung mit Beryllerde gleiche 

 Krystallformen. 



8. Thorerde. 



a) (KNa) 2 B 4 7 mit PbO. Sg.-Gr. : niedrig. Die Perle 

 muss vorsichtig aber vollständig mit der Thorerde, die sich 

 nur langsam auflöst, gesättigt werden, indem möglichst heiss 

 und anhaltend geblasen wird. Dadurch wird gleichzeitig ein 

 Theil des Lösungsmittels verflüchtigt, so dass bei sinkender 

 Temperatur — K.-T. : deutliche Rothgluth — die Krystall- 

 ausscheidung eintritt. Die ausgeschiedenen Formen sind reine 

 gelbe Würfel, mit treppenartig vertieften Flächen, ähnlich den 

 Kochsalzkrystallen, vollkommen isotrop und häufig in fluorit- 

 ähnlichen Durchkreuzungszwillingen (Taf. VII Fig. 9). — Ohne 

 den Bleioxydzusatz tritt in demselben Perlenmaterial und unter 

 gleichen Bedingungen dieselbe Krystallform auf, jedoch nicht 

 so vollkommen. Die gesättigte Perle opalisirt F . 



nach dem Erkalten und wird trüb durch die Aus- 

 scheidung eines in faserigen Krystallskeletten auf- 

 tretenden, doppelbrechenden Borates. 



b) NaP0 8 mit PbO. Sg.-Gr.: niedrig Der 

 PbO-Zusatz muss so bemessen sein, dass die 

 gesättigte Perle nach dem Erkalten und Wieder- 

 anwärmen höchstens schwach opalisirt und nicht 

 vollständig trübe wird. K.-T.: schwache Roth- 

 gluth. Unter diesen Bedingungen entstehen grosse 



Krystalle (Taf. VII Fig. 10 und 11), welche dem « = J™- 

 monoklinen oder triklinen System angehören und « = ein Kiino- 

 den Krystallen der Beryllerde in der Borax- 

 perle etwas ähnlich sind. Fig. 2 zeigt die Form der einzelnen 

 Krystalle. Auch Abstumpfungen der Kante mm im Sinne 



